title: Diffusivité thermique
text: # Diffusivité thermique
  
  La diffusivité thermique est une grandeur physique qui caractérise la capacité d'un matériau à transférer la chaleur (énergie thermique) à travers ce matériau. Elle dépend de la capacité du matériau à conduire la chaleur (conductivité thermique) et de sa capacité à accumuler la chaleur (capacité thermique volumique).
  
  ## Définition
  
  La diffusivité thermique, exprimée en $m^2/s$ dans le Système international, est souvent désignée par les lettres grecques κ ou α :
  
      $\kappa ={\frac {\lambda }{\rho \,c_{P}}}$
  
  où :
  
      $\lambda$ est la conductivité thermique du matériau (en W $m^{−1}$ $K^{−1}$ dans le Système international),
      $\rho$ sa masse volumique $(kg/m^3),$
      $c_{P}$ sa capacité thermique massique à pression constante (J $kg^{−1}$ $K^{−1}).$
  
  La diffusivité thermique est une grandeur intensive. Elle caractérise l'efficacité du transfert thermique par conduction.
  
  La diffusivité thermique peut être mesurée en utilisant la technique Laser Flash.
  
  ## Profondeur de pénétration d'un signal de température
  
  La diffusivité thermique permet de caractériser la profondeur de pénétration (parfois profondeur de peau thermique) d'un signal de température périodique sinusoïdal imposé à la surface d'un milieu continu (ou massif) semi-infini.
  
  C'est la profondeur à laquelle l'amplitude du signal est amortie d'un facteur e (constante d'Euler) :
  
      $\delta (\omega )={\sqrt {\frac {2\kappa }{\omega }}}$
  
  où :
  
      δ est la profondeur de pénétration (exprimée en mètres dans le Système international),
      ω la pulsation du signal périodique de température (rad/s).
  
  Le signal sinusoïdal de température à la profondeur $z$ dans le massif semi-infini est amorti de façon exponentielle dans cette épaisseur avec une longueur caractéristique ${\frac {-z}{\delta (\omega )}}$ par un coefficient $\mathrm {exp} \left({\frac {-z}{\delta (\omega )}}\right)$ et retardé avec un déphasage de ${\frac {z}{\delta (\omega )}}$ radians.
  
  Au-delà de deux à trois fois cette longueur caractéristique de pénétration par diffusion, presque rien ne pénètre des oscillations sinusoïdales de température.
  
  Cette longueur de pénétration pour un matériau typique à diffusivité de 1 $mm^2$ $s^{−1}$ (ex. : argile ou terre) pour une période $T_{\text{p}}$ est de ${\sqrt {T_{\text{p}}}}\times 0,564\,{\text{mm}}$, soit 17 cm pour un jour ou 3,2 m pour un an. Par conséquent, au-delà de 10 m de profondeur, les oscillations annuelles de température ne se reflètent pas. Dans la terre pleine d'humus très riche en végétaux comme la paille (mur en torchi), ce peut être trois fois moins.
  
  ## Valeurs de diffusivité de quelques matériaux
  
  Valeurs typiques, assez variables dans le bâtiment, suivant les conditions de préparation et composition des matériaux, comme le béton, la brique, le bois, la terre ou l'argile, mais restant grossièrement proches de $10^{−6}$ $m^2/s$ (entre 0,1 et 1,5 × $10^{−6}$ $m^2/s),$ sauf pour les métaux (très fonction de leur pureté) et les isolants usuels très légers à diffusivité bien plus grande, avec des conséquences pratiques.
  
  Tables traduites de la page Wikipédia en allemand, voir aussi en anglais :
  
  Diffusivité thermique de métaux à 20 °C :
  
  | | Masse volumique $(10^3$ $kg/m^3)$ | Capacité thermique massique (kJ $kg^{−1}$ $K^{−1})$ | Conductivité thermique (W $m^{−1}$ $K^{−1})$ | Diffusivité thermique $(10^{−6}$ $m^2/s)$ |
  | - | - | - | - | - |
  | Aluminium | 2,7 | 0,888 | 237 | 98,8 |
  | Plomb | 11,34 | 0,129 | 35 | 23,9 |
  | Bronze | 8,8 | 0,377 | 62 | 18,7 |
  | Chrome | 6,92 | 0,44 | 91 | 29,9 |
  | Cr-Ni-Acier (X12CrNi18 8) | 7,8 | 0,5 | 15 | 3,8 |
  | Fer | 7,86 | 0,452 | 81 | 22,8 |
  | Or | 19,26 | 0,129 | 316 | 127,2 |
  | Fonte | 7,8 | 0,54 | 42…50 | 10…12 |
  | Acier (< 0,4 % C) | 7,85 | 0,465 | 45…55 | 12…15 |
  | Cuivre | 8,93 | 0,382 | 399 | 117 |
  | Magnésium | 1,74 | 1,02 | 156 | 87,9 |
  | Manganèse | 7,42 | 0,473 | 21 | 6 |
  | Molybdène | 10,2 | 0,251 | 138 | 53,9 |
  | Sodium | 0,97 | 1,22 | 133 | 112 |
  | Nickel | 8,85 | 0,448 | 91 | 23 |
  | Platine | 21,37 | 0,133 | 71 | 25 |
  | Argent | 10,5 | 0,235 | 427 | 173 |
  | Titane | 4,5 | 0,522 | 22 | 9,4 |
  | Tungstène | 19 | 0,134 | 173 | 67,9 |
  | Zinc | 7,1 | 0,387 | 121 | 44 |
  | Étain, blanc | 7,29 | 0,225 | 67 | 40,8 |
  | Silicium | 2,33 | 0,700 | 148 | 87 |
  
  Diffusivité thermique de non-métaux à 20 °C :
  
  | | Masse volumique (ρ) $(10^3$ $kg/m^3)$ | Chaleur spécifique ($c_{p}$) (kJ/(kg⋅K)) | Conductivité thermique (λ) (W/(m⋅K)) | Diffusivité thermique (a) $(10^{−6}$ $m^2/s)$ |
  | - | - | - | - | - |
  | Polyméthacrylate de méthyle (Plexiglas) | 1,18 | 1,44 | 0,184 | 0,108 |
  | Asphalte | 2,12 | 0,92 | 0,70 | 0,36 |
  | Béton | 2,4 | 0,88 | 1,1 | 0,54 |
  | Glace (0 °C) | 0,917 | 2,04 | 2,25 | 1,203 |
  | Humus (grossier) | 2,04 | 1,84 | 0,52 | 0,14 |
  | Sol sableux (sec) | 1,65 | 0,80 | 0,27 | 0,20 |
  | Sol sableux (humide) | 1,75 | 1,00 | 0,58 | 0,33 |
  | Argile | 1,45 | 0,88 | 1,28 | 1,00 |
  | Verre à vitre | 2,48 | 0,70 | 0,87 | 0,50 |
  | Verre à miroir | 2,70 | 0,80 | 0,76 | 0,35 |
  | Verre de quartz | 2,21 | 0,73 | 1,40 | 0,87 |
  | Laine de verre | 0,12 | 0,66 | 0,046 | 0,58 |
  | Gypse | 2,2 bis 2,4 | 1,09 | 0,51 | 0,203 |
  | Granit | 2,75 | 0,89 | 2,9 | 1,18 |
  | Graphite | 2,25 | 0,709 | 119…165 | 74…103 |
  | Liège (matériau) | 0,19 | 1,88 | 0,041 | 0,115 |
  | Marbre | 2,6 | 0,80 | 2,8 | 1,35 |
  | Mortier | 1,9 | 0,80 | 0,93 | 0,61 |
  | Papier | 0,7 | 1,20 | 0,12 | 0,14 |
  | Polyéthylène | 0,92 | 2,30 | 0,35 | 0,17 |
  | Polytétrafluoroéthylène | 2,20 | 1,04 | 0,23 | 0,10 |
  | Polychlorure de vinyle | 1,38 | 0,96 | 0,15 | 0,11 |
  | Porcelaine (95 °C) | 2,40 | 1,08 | 1,03 | 0,40 |
  | Soufre | 1,96 | 0,71 | 0,269 | 0,193 |
  | Charbon | 1,35 | 1,26 | 0,26 | 0,15 |
  | Sapin (radial) | 0,415 | 2,72 | 0,14 | 0,12 |
  | Crépi | 1,69 | 0,80 | 0,79 | 0,58 |
  | Brique | 1,6…1,8 | 0,84 | 0,38…0,52 | 0,28…0,34 |
  | Air | 0,0013 | 1,01 | 0,026 | 20 |
  